—    183  — 
Mallard,  der  höhere  Temperaturen  wie  ich  anwandte,  erhielt.  Diese  La- 
mellen hat  Mallard  genauer  untersucht,  gefunden,  dass  auch  sie  keine  neue 
optische  Orientirung  gegenüber  den  schon  vorhandenen  Theilen  darbieten 
und  ihr  Verhalten  im  convergenten  Lichte  bestimmt. 
Nach  einer  sorgfältigen  Prüfung  des  Thatbestandes  an  neuem  Material 
und  mit  verbesserten  Instrumenten  kann  ich  die  Angaben  Mallard's  über 
diese  Lamellen  völlig  bestätigen. 
Nach  Mallard  gehören  die  Lamellen,  welche  in  den  Theilen  D— G 
senkrecht  auf  den  Kanten  des  Ehombus  stehen  (vergl.  meine  zweite  Boracit- 
arbeit  1881.  I.  p.  252),  wenn  sie  glatt  einander  anliegen,  einer  Umstellung 
nach  der  Fläche  eines  Prisma's  (210)*  an,  wenn  sie  sich  überlagern  und 
Farbenfransen  an  ihren  Grenzen  zeigen,  einer  solchen  nach  der  Fläche  einer 
Pyramide  (211).  —  Andere  Lamellen,  die  mit  den  vorigen  die  Theile  D — G 
erfüllen  und  parallel  der  langen  Rhombendiagonale  zusammengefügt  sind, 
verdanken  ihre  Entstehung  einer  Zwillingsbildung  nach  (101).  Demselben 
Gesetze  folgen  auch  in  den  Theilen  A— C  parallel  den  kurzen  Rhomben- 
diagonalen erscheinende ,  sich  mit  breiten  Farbenfransen  überlagernde 
Partien. 
In  den  Platten  nach  dem  Tetraeder  behalten  nach  dem  Erhitzen  alle 
Theile  die  Eigenschaft  bei,  jeweils  nach  den  Umgrenzungselementen  aus- 
zulöschen. Partien,  die  eine  den  früheren  nicht  zukommende  Färbung 
zeigen,  lassen  sich  auf  Zwillingsbildungen  nach  (101)  zurückführen. 
In  Würfelschliffen  sind  vier  Theile  vorhanden,  auf  denen  je  eine  optische 
Axe  nahezu  normal  steht  und  zwei  andere  in  vier  Feldern  an  den  Ecken 
erscheinend,  die  vom  Schliffe  senkrecht  zur  mittleren  Elasticitätsaxe  ge- 
troffen werden.  Nach  dem  Erwärmen  zeigt  es  sich,  dass  diese  Felder  nicht 
mehr  dieselbe  relative  Grösse  wie  früher  besitzen.  Ich  beobachtete  (1.  c. 
p.  252),  dass  erstere  meist  letztere  unterdrücken,  Mallard  fand  das  Gegen- 
theil,  was  ich  auch,  wenngleich  seltener,  bemerkte.  Beide  Arten  von  Theilen 
zerlegen  sich  bei  stärkerer  Erwärmung  in  Lamellen,  die  senkrecht  und 
parallel  zu  den  Umgrenzungen  der  Platte  gerichtet  sind.  (Wegen  der  La- 
mellen der  ersten  Theile  vergl.  1.  c.  p.  253  oben.)  Man  kann  auch  hier 
Zwillingsbildung  nach  (101)  annehmen. 
Die  genannten  Erscheinungen,  durch  die  Wärme  producirt,  Hessen  auch 
nach  den  Beobachtungen  von  Mallard  z.  Th.  nach  einiger  Zeit  einen  Rück- 
lauf zu  dem  Ausgangsstadium  erkennen.  Ganze  Krystalle  erhitzt,  zeigten 
sich  äusserlich  zersetzt,  aber  bei  dem  darauf  folgenden  Schleifen  nicht  wesent- 
lich gegenüber  unerhitzten  verändert. 
Während  es  mir  aber  nicht  gelungen  war  in  deutlichen  unzweifelhaften 
Zwillingsgebilden  eine  Verschiebung  der  Zwillingsgrenze  durch  die  Wärme 
hervorzubringen,  war  Mallard  so  glücklich,  bei  dem  Kaliumsulphat  dies 
erreichen  zu  können  und  nachzuweisen,  dass  auch  in  wahren  Zwillings- 
*  Hierbei  ist  angenommen,  die  Dodekaederfläche,  auf  welcher  die  erste 
Mittellinie  der  optischen  Axen  senkrecht  steht,  sei  von  der  rhombischen 
Bedeutung  001.   Die  Indices  beziehen  sich  auf  bac. 
